- 443- 



tonces la porción B C de la curva sería la continuación rec- 

 tilínea de la recta eutética ^4^, y de la discontinuidad de la 

 dicha curva habría de inferirse la existencia de un compuesto, 

 que conforme puede verse, sería el sesquiseleniuro de estaño 

 Sng Seg, análogo al sesquisulfuro Sug Sg descubierto por Ber- 

 zelíus é inestable á elevada temperatura. Se demostraría 

 perfectamente la existencia de tal compuesto si la recta eu- 

 tética correspondiente al eutético constituido por el selenio 

 puro y el sesquiseleniuro se prolongase hasta el punto pre- 

 ciso que señala su concentración y no más adelante; pero 

 esto no ha podido ser comprobado, á causa de lo difícilmen- 

 te que cristaliza el selenio metálico. Con sólo estudiar la 

 curva de calentamiento de la mezcla que contiene 78,1 

 por 100 de selenio, se ha reconocido con toda certeza su 

 discontinuidad á 216°C, lo cual permite establecer que el eu- 

 tético está formado de selenio casi absolutamente puro, sien- 

 do su punto de fusión 217°C. En las mezclas que lo contie- 

 nen en poca cantidad, ó sea entre las concentraciones criti- 

 cas de 50 á 60 por 100 de selenio, ya no es tan seguro el 

 reconocer los puntos de discontinuidad, y así no ha sido po- 

 sible marcar exactamente el término del eutético á la izquier- 

 da de la recta correspondiente, indicando lo expuesto que no 

 es inadmisible la hipótesis de que la sección ^4 5 representa 

 una laguna de la miscibilidad en el estado liquido; pero el su- 

 puesto parece menos probable, si se tiene en cuenta que el 

 estudio metalográfíco de régulos metálicos con 58 por 100 

 de selenio no ha revelado el menor indicio de estratificación 

 de su masa. 



Fueron ejecutadas las investigaciones metalográficas de 

 algunos productos fundidos de los que hemos obtenido en 

 el Instituto de Siderurgia de esta Berg-akademie por el 

 Sr. W. Goldbeck, á quien nos complacemos en enviar, desde 

 aquí, el testimonio de nuestra profunda gratitud, y se con- 

 signan en compendio los resultados de semejante trabajo. 

 Distínguense en la figura 5.^ de la lámina I, con la mayor cía- 



